762 
A. Beutell. 
des Stückchens mit der Lupe ergab, daß an diesen Punkten Spalt- 
risse einsetzten , auf denen die Oxydation bereits bis ins Innere 
eingedrungen war. Wegen der Unebenheiten des Spaltungs- 
stückchens war die Anfärbung nicht so gleichmäßig wie bei dem 
auf Schmirgelleinwand eben geschliffenen Kristall. 
Parallel mit der Anfärbung des Silbers verläuft die Anfärbung 
des abgeschmirgelten Hauerits und der Spaltfläche. In dieser 
Beziehung ist der folgende Versuch von Interesse, der durch die 
drei beistehenden Abbildungen veranschaulicht wird. Dieselben 
sind auf photographischem Wege erhalten und geben die Er- 
scheinungen in natürlicher Größe wieder. Die auf Schmirgel- 
leinwand abgeschliffene Oktaederfläche hatte zwei Monate auf dem 
Silberblech gelegen, welches um den Kristall herum schwarzgrau 
angelaufen war. Nach dem Abheben des Kristalls zeigte sich 
wiederum , daß nicht das ganze Dreieck gleichmäßig angefärbt 
Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 
war, sondern es hob sich eine schmale, nach innen etwas ver- 
waschene Umgrenzung von dein mittleren noch silberweißen Teil 
des Bleches ab. Merkwürdigerweise war die Schwärzung unter 
dem Haueritkristall, wie Fig. 2 zeigt, weniger intensiv als außer- 
halb, was durch den gehinderten Luftzutritt zu erklären ist (Fig. 2). 
Daß bei diesem Versuch die Berührung zwischen Kristall und 
Blech zufällig eine vorzügliche gewesen ist, muß daraus geschlossen 
werden, daß nach zwei Monaten die Mitte noch die ursprüngliche 
Silberfarbe zeigte, während bei andern Versuchen schon nach 
einem Tage die ganze bedeckte Fläche bunt angelaufen war. 
Die abgeschmirgelte Kristallfläche zeigte nach dem zwei 
Monate langen Liegen auf dem Silber eine fast kongruente Zeich- 
nung, die das photographische Bild in Fig. 1 deutlich erkennen 
läßt. Doch war nicht der Rand allein angelaufen , sondern die 
ganze Fläche hatte ihre ursprünglich eisengraue, metallische Farbe 
verloren und war leicht gebräunt. Um diesen Unterschied in der 
Photographie zum Ausdruck zu bringen, habe ich die Hälfte der 
Fläche abgeschmirgelt und dann den Kristall nochmals photo- 
graphiert. Den Unterschied der beiden Hälften veranschaulicht 
Fig. 3 ; leider tritt der Rand auf der linken Seite wegen der 
